( '^2 ) 



k la fécotulation, .'lu tiéveloppenient (ie l'einbivo;i ou du gerau', et s il s'agit 

 des graines, de la position de celles-ci sur l'arbre, sur la tige, elc, en un 

 mot elles comprennent encore des circonstances dépendant immédiatement 

 du père et de la mère. » 



PHYSIQUE. — Délerminalion du coejjicient de dUaUilion de la porcelaine de 

 Bayeux^ enlre looo el i5oo degrés; ^a/- MM. II. Sainte-Claire Deville 

 et L. TuoosT. 



« Le problème dont nous donnons l'énoncé dans le litre de cette commu- 

 nication nous intéresse directement au point de vue des méthodes que nous 

 employons depuis plusieurs années pour la mesure des températuresé!evées: 

 sa solution nous permettra d'aborder l'application de ces méthodes à la 

 détermination ties températures dans la plupart des foyers de nos labora- 

 toires et de l'industrie. 



» Nous avons opéré sur la porcelaine de Bayeux, d'abord parce qu'elle 

 constitue la matière de nos vases, ensuite parce que ses propriétés réfrac- 

 taires et son homogénéité la font employer presque exclusivement, et depuis 

 longtemps, dans nos laboratoires de France. Enhn, la complaisance iné- 

 puisable de JM. Gosse, qui a mis constamment à notre disposition la con- 

 naissance parfaite de son art et les ressources de ses grands ateliers, nous 

 a permis d'employer sa porcelaine sous les formes les plus variées et les 

 mieux approprit'cs à nos besoins. 



» Avec les moy<Mis actuels de la science, la dilatation cubique de la por- 

 celaine ne peut être mesurée directement : on ne possède aucun liquide 

 analogue au mercure, dont la dilatation soit connue aux températures 

 auxquelles nous opérons. Il faut nécessairement avoir recours à la mesure 

 directe de l'allongement produit dans une tige de porcelaine de longueur 

 donnée et à une température connue. Pour que l'exactitude soit complète, 

 il faut déterminer en même temps les variations de température au moyen 

 d'un thermomètre à air, dont la matière soit identique à la matière de la tige 

 mise en expérience. Dans ce cas, il faut constater au même moment l'allon- 

 gement de la tige de porcelaine sous l'influence de la température et la 

 quantité d'air sortie du thermomètre ; en introduisant ces deux éléments 

 dans les deux équations du premier degré qui donnent la température en 

 fonction du coefficient de dilatation de la porcelaine, on calcule et ce coef- 

 ficient et la température à laquelle on a opéré. 



